VI. Abteilung. Sektion für Geologie, Geographie, Berg- und Hüttenwesen. 31 



am Schluß meiner Experimente je eine Ofenkurve aufnahm, überzeugte ich 

 mich von dem stets gleichen Verlauf der Erhitzung. 



Bezüglich der Erhitzungskurven der verschiedenen Materialien ist zu- 

 nächst zu bemerken, daß die Temperatur besonders am Anfang gegenüber 

 der der Ofenkurve zurückbleibt, ohne daß auf besondere Vorgänge inner- 

 halb des Materials geschlossen werden kann. Denn die von der Ofen- 

 wandung kommende Wärme braucht Zeit, um durch das Material bis zu 

 der in der Mitte befindlichen Lötstelle durchzudringen. Nach und nach 

 gleicht sich dann die Temperatur zwischen Ofenwandung und Tiegel aus, 

 doch bis zum Schlüsse bleibt die Temperatur im Material um io — 15 ° 

 hinter der Ofenkurve zurück. 



Erhitzungskurven verschiedener Tone. 



1. Rohkaolin von Halle. 

 Gesamtanalyse: 8,74 °/ Glühverlust, 



65,97 M 



Si0 2 , 



24,29 „ 



A1 2 3 , 



0,75 » 



Fe 2 3 , 



0,17 ,, 



CaO, 



Spuren 



MgO. 



61,25 °/o 



Tonsubstanzen, 



38,07 „ 



Quarz, 



0,68 „ 



Feldspat. 



Rationelle Analyse: 



Bei der mechanischen Schlämmanalyse im Schöne-Apparat erhielt ich 

 61,5 °/ Tonsubstanz. 



Erhitzungskurve Bild 2, Tafel I. Zunächst bleibt die Temperatur aus 

 den vorher erwähnten Gründen gegen die der Ofenkurve etwas zurück, doch 

 stärker als in einem Körper, in welchem keine Wärmeentwicklung mehr 

 stattfindet, wie später deutlich gezeigt werden wird. Von etwa 525 ° ab 

 beginnt eine deutliche Verzögerung im Anstieg, die zwischen 570 und 590 

 am stärksten ist. Der Anstieg von 525 bis 600 °, in welchem Intervall die 

 Verzögerung liegt, dauert 8 Minuten, der Anstieg von 570 bis 590 beinah 

 5 Minuten. Von 600 ° steigt dann die Temperatur wieder etwas an, von 

 630 ° ist ein starkes Nacheilen der Temperatur erkennbar. Es hat nämlich 

 die stark zurückgebliebene Temperatur des Materials infolge der vorher- 

 gehenden Wärmeabsorption, das Bestreben, die Ofentemperatur einzuholen. 

 Bei 960 ° tritt plötzlich eine bedeutende Temperatursteigerung ein, so daß 

 in der nächsten Minute etwa 1030 ° erreicht sind. Diese plötzliche Tem- 

 peratursteigerung kann nur die Folge einer exothermischen Reaktion im 

 Material sein. Bei 1035 ° bleibt die Temperatur etwas stehen, steigt dann 

 langsam an, um dann ziemlich parallel mit der Ofenkurve zu verlaufen. 



